430 Agnes Kelly, 
deutend schwerer léslich als Aragonit, beim Erhitzen bis tber 
400° C beginnt CO, zu entweichen; sonst findet keine Ver- 
iinderung statt. Specifisches Gewicht 2,715, Harte 3. 
System rhomboédrisch, Spaltbarkeit nach den Rhomboéder- 
flachen R.; Zwillingslamellierung nach —!/, R; optischer Cha- 
rakter einachsig negativ; ¢, — 1,4863; wo, = 1,6985; w—e 
=e, 
2) Aragonit. Auskrystallisieren aus Lésungen bei ge- 
wohnlicher Temperatur ist bis jetzt nicht einwandfrei nachgewiesen. 
Leichter léslich als Calcit (Footer 1900). Wandelt sich bei ca. 
405° in Calcit um. Specifisches Gewicht 2,945, Hiirte 4. 
System orthorhombisch; Spaltbarkeit unvollkommen; op- 
tischer Charakter zweiachsig negativ; Achsenwinkel 31°; a, = 
1,5331; 8, = 1,6816; y, = 1,6859; y—a = 0,156. 
3) Ktypeit. Krystallisiert aus heien Quellen, wird beim 
Erhitzen in Calcit umgewandelt. Specifisches Gewicht 2,58—2,70. 
Optischer Charakter einachsig positiv. Doppelbrechung niedrig, 
0,020 (Lacrorx 1898). 
4) Conchit. Eine neue Form des CaCO,, bildet meistens 
den mineralischen Bestandteil der Schalen, daher der Name (xoyxy 
== Schale) (KELLY 1900). Eine Beschreibung seiner Eigenschaften 
bildet einen der Abschnitte dieser Abhandlung. In Ktiirze sollen 
sie nachstehend aufgezihlt werden: Krystallisiert aus Loésungen 
bei 30°—100° C, wahrscheinlich leichter léslich als Calcit, wandelt 
sich bei ca. 305° C in Calcit um. Specifisches Gewicht 2,87. 
Bedeutend harter als Calcit, Spaltbarkeit unsicher, optischer 
Charakter einachsig negativ; ¢, — 1,523, w, = 1,662, w—e 
== 0,139. 
5) Amorphes Calciumkarbonat. Die Verhaltnisse, 
unter welchen dasselbe im Tierreiche gelegentlich vorkommt, er- 
méglichten das Studium seiner Eigenschaften. Die Beschreibung 
der letzteren ist in einem der folgenden Abschnitte enthalten. 
Nachstehend eine Aufzihlung derselben: Ausgefallt bei gewébn- 
licher Temperatur aus Lésungen von Calciumsalzen durch Kar- 
bonate, wird nachtraglich krystallinisch. In trockenem Zustande 
wird es bei 160°—170° C krystallinisch. Specifisches Gewicht 
niedrig, wahrscheinlich ca. 2,1. Brechungsindex fiir D 1,538 oder 
niedriger. | 
